natgillin/translations-raw huggingface dataset:
v bodě, který je bezprostředně na opačné straně vůči místu nárazu, se ze vzorku mohou uvolnit malé úlomky skla, ale v této malé takto postižené oblasti se odhalí méně než 645 mm2 zpevňujícího nebo výztužného materiálu, jehož povrch je vždy pokryt velmi malými částicemi těsně přiléhajícího skla.
At the point immediately opposite the point of impact, small fragments of glass may leave the specimen, but the small area thus affected shall expose less than 645 mm2 of reinforcing or strengthening material, the surface of which shall always be well covered with tiny particles of tightly adhering glass.
Celková plocha oddělení zpevňujícího nebo výztužného materiálu na kterékoli straně nepřekročí 1935 mm2.
Total separation of glass from the reinforcing or strengthening material shall not exceed 1935 mm2 on either side.
Oddělení úlomků na vnějším povrchu skla naproti bodu nárazu a v blízkosti oblasti nárazu se nepovažuje za selhání.
Spalling of the outer glass surface opposite the point of impact and adjacent to the area of impact is not to be considered a failure.
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující z hlediska zkoušky mechanické pevnosti, pokud byl výsledek alespoň šesti z osmi zkoušek uspokojivý.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the mechanical strength test if at least six of the eight tests have given a satisfactory result.
Tabule bezpečnostního skla se považuje za vyhovující, pokud jde o odolnost proti oděru, jestliže rozptyl světla způsobený odíráním zkušebního kusu nepřevyšuje 2 %.
The safety-glass pane shall be considered satisfactory from the point of view of abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 percent.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 6.3.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.3, shall apply.
Pro normální prostup světla skleněnými tabulemi nebo částmi skleněných tabulí umístěnými v místech podstatných pro řidičův výhled se použije ustanovení přílohy 3 bodu 9.1.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to glass panes, or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision.
jmenovitá tloušťka „e“ čelního skla, přičemž se povoluje výrobní tolerance 0,2. n mm nad a pod jmenovitou hodnotu: („n“ je počet vrstev skla v čelním skle);
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above and below the nominal value being allowed,
zkoušky předepsané v příloze 6 pro čelní skla z normálního vrstveného skla;
The tests prescribed in Annex 6 for ordinary laminated-glass windscreens,
zkouška fragmentace popsaná níže v bodě 4.
The fragmentation test described in paragraph 4 below.
Pro každý bod nárazu se zkouší jeden zkušební kus o rozměrech (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm nebo jeden vzorek.
One test piece measuring (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm or one sample for each point of impact shall be subjected to testing.
Výsledek zkoušky fragmentace se považuje za vyhovující pro každý bod nárazu, jestliže celková plocha povrchu úlomků přesahujících v obdélníku podle přílohy 4 bodu 2.3.2 plochu 2 cm2 tvoří nejméně 15 % plochy tohoto obdélníku.
For each point of impact the fragmentation test shall be considered to have given a satisfactory result if the total surface area of fragments having a surface area of more than 2 cm2 comprised in a rectangle as defined in Annex 4, paragraph 2.3.2, represents not less than 15 per cent of the surface of that rectangle.
Výška výše uvedeného obdélníku může být snížena na 15 cm u čelních skel, která jsou nižší než 44 cm, nebo jejichž úhel instalace je menší než 15° od svislice; procento viditelnosti musí být alespoň 10 % plochy odpovídajícího obdélníku.
The height of the above rectangle may be reduced to 15 cm for windscreens which are less than 44 cm high or whose angle of installation is less than 15° from the vertical; the percentage of visibility shall at least be equal to 10 per cent of the area of the corresponding rectangle.
Zkušební kus (kusy) nebo dokončený díl (dokončené díly) předložené ke schválení se považují za vyhovující, pokud jde o fragmentaci, jestliže je splněna jedna z následujících podmínek:
The test piece(s) or finished part(s) submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if either of the following conditions is met:
BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ S PLASTOVÝM POVLAKEM (NA VNITŘNÍ STRANĚ)
SAFETY GLAZING FACED WITH PLASTICS MATERIAL
Materiály bezpečnostního zasklení podle definice v přílohách 4 až 8, jsou-li potaženy na vnitřní straně vrstvou plastu, musí splňovat nejen požadavky příslušných příloh, ale i tyto požadavky.
Safety glazing materials, as defined in Annexes 4 to 8, if coated on the inner face, with a layer of plastics material, shall conform not only to the requirements of the appropriate annexes but also to the following requirements.
Povlak z plastu se podrobí zkoušce zahrnující 100 cyklů podle požadavků uvedených v příloze 3 v bodě 4.
The plastics coating shall be subjected to a test for 100 cycles in accordance with the requirements specified in Annex 3, paragraph 4.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 8.
The requirements of Annex 3, paragraph 8, shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 10.
The requirements of Annex 3, paragraph 10, shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 11.2.1.
The requirements of Annex 3, paragraph 11.2.1, shall apply.
Skloplastová čelní skla jsou považována za skla náležející k různým typům, jestliže se liší alespoň v jedné z následujících hlavních nebo vedlejších vlastností.
Glass-plastics windscreens shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
zasklení může podstoupit jakékoliv zvláštní zpracování.
Any special treatment the glazing may have undergone.
Zkouší se čtyři zkušební kusy ze sérií, které mají nejmenší rozvinutou plochu a čtyři zkušební kusy ze sérií, které mají největší rozvinutou plochu, vybrané podle ustanovení přílohy 13.
Four test pieces from the series having the smallest developed area and four test pieces from the series having the largest developed area, selected in accordance with the provisions of Annex 13, shall be tested.
Výška pádu je 1,50 m ± 0/5 mm.
The height of drop shall be 1,50 m ± 0/5 mm.
Sada vzorků předložených ke schválení se považuje za vyhovující, pokud jde o zkoušku maketou hlavy, je-li výsledek všech zkoušek uspokojivý.
A set of samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if all of the tests have given a satisfactory result.
Použijí se požadavky přílohy 6 bodu 4.
The requirements of Annex 6, paragraph 4, shall apply.
Třetí požadavek uvedený v bodě 4.3.4.1 přílohy 6 se však nepoužije.
However the third requirement set out in paragraph 4.3.4.1 of Annex 6 is not relevant.
Použijí se požadavky přílohy 6 bodu 5.1.
The requirements of Annex 6, paragraph 5.1, shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 9 bodu 2.
The requirements of Annex 9, paragraph 2, shall apply.
Pro každý typ čelního skla se použijí požadavky na optické vlastnosti stanovené v příloze 3 v bodu 9.
The requirements concerning optical qualities set out in Annex 3, paragraph 9, shall apply to each type of windscreen.
SKLOPLASTOVÉ TABULE
GLASS-PLASTICS PANES
Skloplastové tabule jsou považovány za tabule náležející k různým typům, jestliže se liší alespoň v jedné z následujících hlavních nebo vedlejších vlastností.
Glass-plastics panes shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
V případě skloplastových tabulí se zkouší na plochých zkušebních kusech, které jsou buď vyříznuty z normálních skleněných tabulí nebo jsou k tomuto účelu zvlášť vyrobeny.
In the case of glass-plastics panes the tests shall be conducted on flat test pieces which are either cut from normal glass panes or are specially made.
Ustanovení této přílohy považují se za splněná, jestliže skleněná tabule předložená ke schválení má stejné složení jako čelní sklo již schválené podle ustanovení přílohy 10.
The provisions of this annex shall be considered to be met if the glass pane submitted for approval has the same composition as that of a windscreen already approved under the provisions of Annex 10.
ZKOUŠKA MECHANICKÉ PEVNOSTI – ZKOUŠKA KOULÍ O HMOTNOSTI 227 g
MECHANICAL STRENGTH TEST – 227 g BALL TEST
Použijí se ustanovení přílohy 7 bodu 3.
The provisions of Annex 7, paragraph 3, shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 7 bodu 5.1.
The requirements of Annex 7, paragraph 5.1, shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 9 bodu 2.1.
The requirements of Annex 9, paragraph 2.1, shall apply.
Pro normální prostup světla skleněným zasklením nebo částmi skleněných tabulí umístěnými v místech podstatných pro řidičův výhled se použije ustanovení přílohy 3 bodu 9.1.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to glass glazing or parts of glass panes located at places which are essential to the driver's vision.
CELKY S VÍCENÁSOBNÝM ZASKLENÍM
MULTIPLE-GLAZED UNITS
Celky s vícenásobným zasklením se považují za rozdílné typy, pokud se liší v nejméně jedné z následujících hlavních nebo vedlejších vlastností.
Multiple-glazed units shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
počet dílčích tabulí;
The number of component panes.
složení celku s vícenásobným zasklením (symetrické, asymetrické);
The composition of the multiple-glazed unit (symmetrical, asymmetrical),
typ každé skleněné tabule, která je složkou celku, podle definice v bodě 1 přílohy 5, 7 nebo 11 tohoto předpisu;
The type of each component glass pane as defined in paragraph 1 of Annexes 5, 7 or 11 to this Regulation,
jmenovitá šířka mezery / jmenovité šířky mezer mezi skleněnými tabulemi;
The nominal width(s) of the gap(s) between the glass panes,
vedlejší vlastnosti každé skleněné tabule, která je složkou celku, podle definice v bodě 1.2 přílohy 5, 7 nebo 11 tohoto předpisu.
The secondary characteristics of each component glass pane, as defined in paragraph 1.2 of Annexes 5, 7 or 11 to this Regulation.
Každá skleněná tabule, která je složkou celku s vícenásobným zasklením, musí být buď schválena jako typ konstrukční části, nebo musí být podrobena požadavkům uvedeným v příslušných přílohách tohoto předpisu (přílohy 5, 7 nebo 11).
Each component glass pane forming the multiple-glazed unit shall either be type-approved or subjected to the requirements set out in the relevant annex to this Regulation (Annexes 5, 7 or 11).
Zkoušky celku s vícenásobným zasklením s jednou nebo více mezerami s jmenovitou šířkou „e1“ (… „en“) se považují za použitelné pro všechny celky s vícenásobným zasklením s týmiž vlastnostmi a jmenovitou šířkou mezer(y) „e1 ± 3 mm“ (… „en ± 3 mm“).
Tests carried out on a multiple-glazed unit having one or more gap(s) with the nominal width ‘e1’ (… ‘en’) shall be considered to be applicable to all multiple-glazed units having the same characteristics and a nominal width of the gap(s) ‘e1 ± 3 mm’ (… ‘en ± 3 mm’).
Žadatelé o schválení mohou však předložit ke schválení typu konstrukční části vzorek s nejmenší mezerou / nejmenšími mezerami a vzorek s největší mezerou / největšími mezerami.
However, the applicant for approval may submit for approval tests the sample having the smallest gap(s) and the sample having the largest gap(s).
V případě celků s vícenásobným zasklením, které obsahují alespoň jednu vrstvenou skleněnou tabuli nebo jednu skloplastovou tabuli, se zkušební kusy uchovávají po dobu nejméně 4 hodin před zkouškou za teploty 23 °C ± 2 °C.
In the case of multiple-glazed units having at least one laminated glass pane or one glass-plastics pane, the test pieces shall be stored for at least four hours prior to the test at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Zkouší se šest zkušebních kusů o rozměrech (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm pro každou kategorii tloušťky skleněné tabule, která je složkou celku, a pro každou šířku mezery podle definice v bodě 1.1.4.
Six test pieces (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm shall be subjected to testing for each category of thickness of the component glass panes and each width of gap as defined in paragraph 1.1.4 above.
U asymetrického celku s vícenásobným zasklením se provedou tři zkoušky na jedné straně a tři zkoušky na druhé straně.
In the case of an asymmetrical multiple-glazed unit, three tests shall be carried out on one side and three tests on the other side.
Vícenásobné zasklení sestávající pouze z tabulí rovnoměrně tvrzeného skla:
Multiple glazing consisting of uniformly-toughened glass panes only:
výsledek zkoušky maketou hlavy se považuje za uspokojivý, jestliže všechny složky prasknou.
The test shall be considered to have given a satisfactory result if all components break;
Vícenásobné zasklení sestávající se z vrstvených skleněných tabulí a/nebo skloplastových tabulí:
Multipe glazing consisting of laminated glass panes and/or glass-plastics panes:
složky zkušebního kusu povolí a prasknou, přičemž se vytvoří četné kruhové trhliny se středem přibližně v bodu nárazu;
The components of the test piece yield and break, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
připouštějí se trhliny v mezivrstvě (mezivrstvách), avšak maketa hlavy nesmí zkušebním kusem propadnout;
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin's head does no pass through the test piece.
Vícenásobné zasklení sestávající z alespoň jedné tabule rovnoměrně tvrzeného skla a alespoň jedné vrstvené skleněné tabule nebo skloplastové tabule jiné než čelní sklo:
Multiple glazing consisting of a at least one uniformly-toughened glass pane and of at least one laminated glass pane or glass-plastics pane other than windscreens:
rovnoměrně tvrzená skleněná / tvrzené skleněné tabule praskne/prasknou;
The uniform toughened-glass pane(s) break(s);
tabule vrstveného skla nebo skloplastová/skloplastové tabule povolí a praskne/prasknou, přičemž se tvoří četné kruhové trhliny se středem přibližně v bodu nárazu;
The laminated glass pane(s) or glass-plastics pane(s) yield(s) and break(s), displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
připouštějí se trhliny v mezivrstvě (mezivrstvách), avšak maketa hlavy nesmí zkušebním kusem propadnout;
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin's head does not pass through the test piece;
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující, pokud jde o chování při nárazu maketou hlavy, je-li výsledek všech zkoušek uspokojivý.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory with respect to behaviour under head impact, if all of the tests have given a satisfactory result.
Pro normální prostup světla celky s vícenásobným zasklením nebo částmi celků s vícenásobným zasklením umístěnými v místech podstatných pro řidičův výhled se použije ustanovení přílohy 3 bodu 9.1.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to multiple-glazed units or parts of multiple-glazed units located at places which are essential to the driver's vision.
Zohledňují se tyto parametry čelních skel:
The windscreen’s features taken into account are:
Skupina je tvořena třídou tloušťky
A group is made up of a thickness class
Klasifikuje se vzestupně podle velikosti rozvinuté plochy
Classification is performed in ascending order of developed area
V obou sériích podle bodu 3 výše se vyznačí výšky segmentu takto:
Within each of the two series defined under paragraph 3 above, the heights of segment shall be indicated as follows:
V obou sériích podle bodu 3 výše se vyznačí zakřivení takto:
Within each of the two series defined under paragraph 3 above, the curvatures shall be indicated as follows:
Čísla přidělená každému čelnímu sklu v obou sériích podle bodu 3 výše se sečtou
The numbers assigned to each windscreen in the two series defined under paragraph 3 above shall be added together.
Čelní sklo ze série skel s pěti největšími plochami, které má nejmenší součet, a čelní sklo ze série skel s pěti nejmenšími plochami, které má nejmenší součet, se podrobí kompletním zkouškám podle definice v jedné z příloh 4, 6, 8, 9 a 10.
The windscreen among those having the five largest areas which has the smallest total, and the windscreen among those having the five smallest areas which has the smallest total, shall be subjected to complete tests as defined in one of Annexes 4, 6, 8, 9 and 10.
Jiná čelní skla týchž sérií se podrobí zkouškám optických vlastností popsaným v příloze 3 v bodě 9.
The other windscreens of the same series shall be subjected to the tests of optical qualities described in Annex 3, paragraph 9.
je-li součet čísel přiřazených čelnímu sklu nově zahrnutému mezi pět největších nebo pět nejmenších čelních skel;
If the sum of the numbers assigned to the windscreen newly incorporated among the five largest or the five smallest windscreens.
u upravených vrstvených čelních skel zkoušky předepsané v bodech 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 a 9.3.1.2;
For treated laminated-glass windscreens, the tests prescribed in paragraphs 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 and 9.3.1.2.
u čelních skel s plastovým povlakem zkoušky předepsané v bodě 9.3.1.1 nebo 9.3.1.2;
For windscreens faced with plastics material, the tests prescribed in paragraph 9.3.1.1 or 9.3.1.2, as the case may be.
pokud tomu tak není, ověří se pouze optické vlastnosti způsobem popsaným v příloze 3 v bodě 9.
If not, only the tests prescribed for checking optical qualities as described in Annex 3, paragraph 9, shall be carried out.
TUHÉ PLASTOVÉ TABULE
RIGID PLASTIC PANES
Tolerance tloušťky pro plastové výrobky vyráběné protlačováním je ± 10 procent jmenovité tloušťky.
The thickness tolerance limit for extruded plastic products is ± 10 per cent of the nominal thickness.
Pro plastové výrobky vyrobené jinou technologií (např. lité akrylátové tabule) je přípustná tolerance tloušťky dána rovnicí: tolerance tloušťky mm
For plastic products produced by other techniques (e.g. cast acrylic sheet), the acceptable thickness tolerance is given by the equation (thickness tolerance limits mm
, kde e je tloušťka tabule v mm.
where e is the sheet thickness in millimetres.
Před zkouškou je nutno zkušební kusy zbavit ochranných obalů a pečlivě vyčistit.
The test pieces shall be freed from protecting maskings and have to be cleaned carefully before the test.
Je nutno je uchovávat po dobu 48 hodin při teplotě 23 °C ± 2 °C a relativní vlhkosti 50 ± 5 procent.
They shall be stored for 48 hours at a temperature of 23 °C + 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 12.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 12.
Zkouší se šest plochých zkušebních kusů (o rozměrech 1170 mm × 570 + 0/– 2 mm) nebo šest úplných součástí.
Six flat test pieces 1170 mm × 570 + 0/– 2 mm or six complete parts shall be subjected to testing.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 3.2.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.2.
Pro zasklení jako přepážky nebo oddělovací okna s pravděpodobností nárazu hlavy (klasifikace VIII/A) je výška pádu 3 m. Je třeba změřit i hodnotu HIC.
For glazing like partitions and separating windows which have impact probability (classification VIII/A) the drop height shall be 3 m. The HIC value is also to be measured.
Pro zasklení jako boční okna, zadní okna a střešní okna s menší pravděpodobností nárazu hlavy (klasifikace VIII/B) je výška pádu 1,5 m. Je třeba změřit i hodnotu HIC.
For glazing like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities (classification VIII/B) the drop height shall be 1,5 m. The HIC value is also to be measured.
U zasklení, u kterých není možnost dotyku, jakož i u malých oken ve vozidle a všech oken v přívěsech (klasifikace VIII/C) se neprovádí zkouška maketou hlavy.
For glazing which do not have contact possibilities as well as for small windows in vehicles and for all windows in trailers (classification VIII/C) there will be no headform testing.
bez vodičů nebo topných těles;
Without conductors or heating elements;
s vodiči nebo topnými tělesy.
With conductors or heating elements.
Zkouší se deset plochých čtvercových kusů o straně 300 mm + 10/– 0 mm nebo deset v podstatě plochých dokončených součástí.
Ten flat square pieces 300 mm + 10/– 0 mm or ten substantially flat finished parts shall be subjected to testing.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 2.1.
The method used shall be that prescribed in Annex 3, paragraph 2.1.
Pro tloušťky zkušebních kusů od 3 mm do 6 mm se výška pádu musí interpolovat.
For intermediate values of test piece thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop shall be interpolated.
koule nepronikne zkušebním kusem;
The ball does not penetrate the test piece
zkušební kus se nerozbije na samostatné kusy.
The test piece does not break into separate pieces
Zkouška koulí o hmotnosti 227 g při teplotě – 18 °C ± 2 °C
227 g ball test at – 18 °C ± 2 °C
S cílem minimalizovat teplotní změny zkušebního kusu se zkouška provede do 30 sekund od vyjmutí zkušebního kusu z klimatizační komory.
To minimise the temperature change of the test piece, the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Použije se zkušební metoda popsaná v bodě 5.3 této přílohy, avšak zkušební teplota musí být – 18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described in paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 4; zkouška, při níž se měří oděr povrchu výrobku, zahrnuje 1000, 500 nebo 100 cyklů.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply; the test is performed for either 1000, 500 or 100 cycles to measure abrasion of the surface of the product.
U zasklení třídy L se výsledky zkoušky odolnosti proti oděru považují za uspokojivé, pokud celkový rozptyl světla po zkoušce odolnosti proti oděru nepřesáhne 2 % po 1000 cyklech na vnějším povrchu zkušebního kusu a 4 % po 100 cyklech na vnitřním povrchu zkušebního kusu.
In the case of glazing of class L, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 2 per cent after 1000 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
U zasklení třídy M se výsledky zkoušky odolnosti proti oděru považují za uspokojivé, pokud celkový rozptyl světla po zkoušce odolnosti proti oděru nepřesáhne 10 % po 500 cyklech na vnějším povrchu zkušebního kusu a 4 % po 100 cyklech na vnitřním povrchu zkušebního kusu.
In the case of glazing of class M, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 10 per cent after 500 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
A set of test pieces for approval shall be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
všechny zkušební kusy splňují požadavky, nebo
All test pieces meet the requirements or
jeden zkušební kus je nesplňuje, avšak výsledky opakovaných zkoušek s novou sadou zkušebních kusů jsou uspokojivé.
One test piece having failed, a repeat of the tests on a new set of test pieces gives a satisfactory result.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 6.4.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.4, shall apply.
Při 120minutovém cyklu je zkušební kus vystaven světlu po dobu 102 minut bez vodní sprchy a po dobu 18 minut s vodní sprchou.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes and to light with water spray for 18 minutes.